**HAL Id: tel-01023001**

**https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01023001**

Submitted on 11 Jul 2014
**HAL is a multi-disciplinary open access**
archive for the deposit and dissemination of
sci-entific research documents, whether they are
pub-lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

**L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est**
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

**Raman modes in index-identified individual**

**single-walled and multi-walled carbon nanotubes**

### Dmitry Levshov

**To cite this version:**

**Délivré par Université Montpellier 2 **

**Préparée au sein de l’école doctorale: I2S **

**Et de l’unité de recherche: Laboratoire Charles Coulomb **

### Et en cotutelle avec

**Southern Federal University **

**Spécialité : Physique**

**Présentée par Dmitry Levshov **

Soutenue le 16 décembre 2013 devant le jury composé de

**Dr Stéphane BERCIAUD, Université de Strasbourg ** **Rapporteur **

**Pr Luc HENRARD, Université de Namur ** **Rapporteur **

**Dr Raul ARENAL, Université de Saragosse ** **Examinateur **

**Pr Vladimir LORMAN, Université Montpellier 2 ** **Examinateur **
**Pr Christophe VOISIN, Université Paris Diderot ** **Invité **
**Pr Yuri YUZYUK, SFU, Rostov-on-Don ** **Directeur de thèse **
**Dr Jean-Louis SAUVAJOL, CNRS-Université Montpellier 2 ** **Directeur de thèse **
**Dr Thierry MICHEL, Université Montpellier 2** **Co-directeur de thèse **

iv

**Abstract **

The main objective of this work is the fundamental physical study of individual isolated carbon nanostructures in order to address their intrinsic vibrational and optical properties and also to estimate and quantify the environmental effects. For these purposes, we synthesized individual single- and multi-walled carbon nanotubes by chemical vapour deposition method on dedicated substrates. The main aspect of the work involves the combined use of different experimental probes on the same individual nanostructures. We performed a complete structure analysis by electron diffraction and high-resolution electron microscopy and the measurement of the Raman spectra on these individual nanostructures. Several important environmental effects were evidenced for the first time, e.g. the effect of mechanical coupling (van-der-Waals interaction) between the layers of double-walled carbon nanotubes leading to the change in the low-frequency Raman modes and the optical resonance conditions. Moreover the behaviour of high-frequency modes of double-walled tubes was also analysed and described. As a result of this work several experimental criteria for structure diagnostics of multi-walled carbon nanotubes were proposed.

Keywords: Carbon nanotubes, Raman spectroscopy, Electron diffraction, Coupling

**Résumé **

L’objectif principal de ce travail est l’étude fondamentale de nanostructures à base de carbone individuelles dans le but d’améliorer la compréhension de leurs propriétés vibrationnelles et optiques intrinsèques ainsi que d’estimer et de quantifier les effets d’environnement. Dans ce but, nous avons synthétisé des nanotubes de carbone mono- et multi-feuillets par décomposition catalytique en phase vapeur sur des substrats dédiés. L’aspect principal du travail est basé sur l’utilisation combinée de plusieurs sondes expérimentales sur la même nanostructure carbonée individuelle. Nous avons effectué une analyse structurale complète par diffraction électronique et microscopie électronique haute résolution et mesuré les spectres Raman de ces nanostructures individuelles. Plusieurs effets environnementaux importants ont été mis en évidence pour la première fois, comme par exemple l’effet d’un couplage mécanique (due à l’interaction de van-der-Waals) entre les parois des nanotubes bi-feuillets conduisant à une modification des modes Raman de basse fréquence et des conditions de résonances optiques. De plus, le comportement des modes de haute fréquence des nanotubes bi-feuillets a été analysé. Suite à ce travail plusieurs critères expérimentaux permettant un diagnostic de la structure des nanotubes multi-feuillets ont été proposés.

v

**Acknowledgement **

This work was carried out during the years 2010-2013 in the heart of Laboratoire Charles Coulomb of the University Montpellier 2 in France and at the Physics Faculty of the Southern Federal University in Russia. Such a “co-tutelle’ format of the thesis has brought me an invaluable research and personal experience and it is a pleasure to thank those who made it possible.

I owe sincere and earnest thankfulness to my Russian mentor Prof. Yuri Yuzyuk who guided me since my early days at the Physics Faculty. I am grateful for his continuous support of my study and research, for his patience and enthusiasm. In 2007, long before the PhD thesis, it is with the help of Yuri I met my future French mentor Dr. Jean-Louis Sauvajol. Jean-Louis kindly agreed to guide my first steps in the field of carbon nanotubes and that determined the next 6 years of my scientific career. I cannot even express how greatly the work with Jean-Louis motivated me, but for sure without his immense knowledge and his constant support, this thesis would not be possible.

I would like to thank my jury members Dr. Stéphane Berciaud, Prof. Luc Henrard, Prof. Vladimir Lorman, Dr. Raul Arenal, Prof. Christophe Voisin who agreed to revise my manuscript and for their insightful comments and hard questions. I also express my gratitude to Ahmed Zahab for being my committee member during all three years of the thesis.

I would like to show my gratitude to Dr. Raul Arenal who kindly received me in the Institute of Advanced Nanoscience of Aragon and helped me to develop the expertise in the electron microscopy and electron diffraction. Besides, I am also obliged to many of my French colleagues, namely: Dr. Laurent Alvarez, David Maurin, Jean-Christophe Art, Adoration Gabillard and other members of Laboratoire Charles Coulomb who were always kind and helped me one way or another during my work in France. Especially, I want to thank Dr. Matthieu Paillet for fruitful discussions and for his readiness to assist in my work even to the detriment of his own scientific experiments.

I would like to thank the French Embassy in Moscow for the financial support of my PhD work.

vi

I cannot find words to express the gratitude to my parents Igor Levshov and Larisa Levshova and to my grandparents. They were those I could always rely on and this work would not be possible without them. I’m also very glad to realize that I found a new family in Montpellier: my friends Tatyana Sotnikova, Ksenia Zhirova and Denis Chepaykin. I will always remember your cordial welcome, your readiness to help, your smiles and our cheerful meetings during my days in France. I hope that our friendship will last for a long time.

Finalement, je voudrais écrire ce dernier paragraphe en français pour signifier ce que la France, sa culture et sa langue sont devenus pour moi après ces 3 années d’études. Depuis 2010, j’ai apris beaucoup des choses mais je reste toujours convaincu que ce n’est que le début. Je suis maintenant passionné de la culture française et j’aimerais en savoir plus. Sans nul doute, la personne qui m’a le plus apporté en cette matière c’est mon co-directeur de thèse et ami, le Dr. Thierry Michel. Il n’était pas seulement celui qui passait le plus de temps avec moi en laboratoire en faisant des manipulations et en dépouillant des données, mais aussi la personne avec qui je me sentais toujours à l’aise. Je dois le remercier pour sa bonne volonté de répondre à mes questions et de m’aider dans n’importe quelle situation. Je me souviens, avec sourire, nos voyages en Espagne, des soirées non-scientifiques et la dégustation de vin à la campagne. J’espère qu’un jour on se reverra et ça sera alors à mon tour de lui recommander du bon vin au restaurant. Merci d’avoir su développer l’engouement que j’ai pour la culture francaise.

vii

**Contents **

**General introduction ... 1 **

**Chapter 1: Introduction to carbon nanotubes ... 3 **

1.1 Single-walled carbon nanotubes ... 4

1.1.1 Atomic structure ... 4

1.1.2 Electronic Properties ... 6

1.1.3 Types of single-walled carbon nanotubes ... 9

1.1.4 The “Kataura plot” and excitons in single-walled carbon nanotubes ... 10

1.1.5 Raman spectroscopy of single-walled carbon nanotubes... 12

1.2 Double-walled carbon nanotubes ... 23

1.2.1 Structure and configurations ... 23

1.2.2 Electronic properties of DWNTs ... 23

1.2.3 Raman spectroscopy of DWNTs ... 25

1.3 Triple-walled carbon nanotubes ... 30

Summary ... 32

References of Chapter 1 ... 33

**Chapter 2: Synthesis and structural identification of individual carbon nanotubes ... 40 **

2.1 The synthesis of ultra-long individual nanotubes ... 41

2.2 Localization of as-grown individual carbon nanotubes ... 47

Summary ... 50

2.3 Structure identification of individual carbon nanotubes. ... 51

2.3.1 Introduction and experimental section ... 51

2.3.2 Electron diffraction of carbon nanotubes ... 52

Summary ... 64

2.4 Results. Index-assignment. Data treatment and existing problems. ... 65

2.4.1 Single-walled carbon nanotubes ... 65

2.4.2 Double-walled carbon nanotubes ... 70

2.4.3 Triple- and multi-walled nanotubes ... 77

2.5 Conclusion ... 78

References of Chapter 2. ... 79

viii

3.1 Raman spectroscopy of individual single-walled carbon nanotubes. ... 83

3.1.1 Radial Breathing Modes. The nature of ωRBM vs d relations. ... 83

3.1.2 Experimental measurements of diameter dependence of RBM frequencies. ... 84

Summary ... 88

3.2 Additional experimental results on the index-identified individual SWNTs ... 89

3.3 The presence of strains or external pressure ... 93

3.4 The nature of environmental effects in ωRBM vs d relations ... 96

3.4.1. The change of elastic constants ... 98

3.4.2. The change of mass density ρ due to contamination (chemical doping or adsorption). ... 98

3.4.3. The presence of environmental interaction ... 100

Summary ... 106

3.5 The G-modes (or Tangential modes) ... 107

3.6 Optical transitions of individual free-standing SWNTs from the measurements of the excitation profile of the RBM and G-modes ... 112

3.7 Raman spectroscopy of bundles of single-walled nanotubes. ... 115

3.8 Conclusion ... 121

Reference of Chapter 3 ... 122

**Chapter 4: Raman spectroscopy of individual free-standing double-walled carbon **
**nanotubes ... 125 **

4.1 Raman spectrocopy of (12,8)@(16,14) DWNT. First direct evidence of mechanical coupling in a DWNT ... 126

4.1.1 Structural information ... 127

4.1.2 The Radial breathing-like modes ... 128

Summary ... 136

4.1.3 Discussion and comparison with other experimental and theoretical studies. ... 138

4.2 G-modes of DWNTs. ... 147

4.3 Sensitivity of individual DWNTs to environment. ... 158

Summary ... 162

4.4 Understanding of Raman data measured on non-index identified DWNTs. ... 163

4.5 Optical transitions of individual free-standing DWNTs from the measurements of the excitation profile of the RBM and G-modes ... 165

4.6 Conclusion ... 167

ix

**Chapter 5: Combination of Electron Diffraction and Raman spectroscopy for the index **

**assignment of carbon nanotubes. ... 170 **

5.1 Introduction ... 171

5.2 Presentation of our identification procedure and of an adapted software ... 172

5.3 Combination of RRS and ED for the index assignment of a SWNT ... 174

5.4 Combination of RRS and ED for the index assignment of a TWNT ... 178

5.5 Conclusion ... 183

References of chapter 5 ... 185

1

**General introduction **

Carbon nanotubes (CNTs) are tiny hollow cylinders made up of carbon atoms. They may be considered as single molecules or quasi-one dimensional crystals at the same time. Due to their unique physical properties, nanotubes are very promising candidates for the modern electronics, photonics and for the field of constructional materials. However, for the successful use of the nanotubes we need to clearly understand their fundamental properties and the role of environmental interactions in their behaviour.

Hence, the main objective of this work was the study of individual isolated carbon nanostructures in order to address their intrinsic vibrational and optical properties and also to evidence, estimate and quantify the environmental effects. For these purposes, we planned to synthesize by CCVD method a high number of individual single- and multi-walled carbon nanotubes and to achieve their isolation from the environment by means of special substrates and sample preparation techniques. The main aspect of the work involved combined experimental studies — in a perfectly controlled environment — on the same individual nanostructure. In other words, we performed a complete structure analysis of the grown nanotubes by electron diffraction and high-resolution electron microscopy techniques and thus measured vibrational and optical properties on index-identified nano structures which greatly facilitates subsequent data analysis.

Another aspect of the thesis concerned the characterization of the nanotubes by combination of Raman spectroscopy and Electron diffraction. Currently, the lack of the synthesis protocols for the controlled growth of the nanotubes by diameter, chiral angle and electronic type complicates the nanotube research. Thus the key role in both fundamental and applied science play metrology and characterization methods. As a result of this work we were going to propose several experimental criteria for structure diagnostics of multi-walled carbon nanotubes. In particular, a widely used assignment method based on Kataura plot, profile of G-modes and dependence of radial breathing modes (RBM) and G-mode frequencies on diameters was to be elaborated for the case of multi-walled carbon nanotubes by taking into the account the effect of van-der-Waals coupling between the layers. These criteria allow the determination of chiral indices of multi-walled nanotubes by means of Raman spectroscopy.

2

synthesis, localisation and structure characterization of individual ultra-long single- and multi-walled carbon nanotubes. We give several examples of the ED patterns treatment and discuss the existed ambiguities of the index-assignment based on the electron diffraction alone. In Chapter 3 we discuss the Raman spectroscopy of individual single-walled nanotubes (SWNTs) and individual SWNT bundles. In particular, we argue on the possible origin of the environmental terms in the experimental ωRBM(d) relations and their deviations from the theoretical relations. In

3

**Chapter 1 **

4

**1.1 Single-walled carbon nanotubes **

In this Chapter we consider the geometrical, electronic, optical and vibrational properties of the carbon nanotubes and present a review of the Raman spectroscopy of individual single-, double- and triple-walled CNTs.

**1.1.1 Atomic structure **

We begin by introducing the basic concepts that determine properties of carbon
nanotubes. Conceptually, a nanotube can be looked at as a rolled-up sheet of graphene, and it is
thus common to describe its atomic structure via the graphene lattice vectors [1]. Geometrically
**we obtain SWNT by cutting the graphene sheet in the direction of the so-called chiral vector Ch**

**and the translational vector T (see Fig. 1.1a). The former goes around the circumference of the **
final tube and is normally given by

ൌ ݊ ݉* (1.1) *

* Where a*1

*2*

**and a***are the graphene lattice vectors and (n, m) are called the chiral indexes*

of a tube.

**a **

**b **

**Fig. 1.1: (a) A graphene sheet and its roll-up into a nanotube. From [2,3],(b) Three geometrical ***type of carbon nanotubes: (17,0) zig-zag, (10,10) armchair and (12,8) chiral with corresponding *

5
**Table 1.1. Parameters of carbon nanotube [2]. **

**Parameter ** **Definition **

Graphene lattice constant a _{ܽ ൌ ξ͵ܽ}_{ି}

Graphene unit vectors (x,y coordinates)

**a1; a2**

ቆξ͵_{ʹ ǡ}ͳ_{ʹቇ ܽǢ ቆ}ξ͵_{ʹ ǡ െ}ͳ_{ʹቇ ܽ}

Graphene reciprocal lattice unit vectors

(in kx, ky coordinates) ൬
ͳ
ξ͵ǡ ͳ൰
ʹߨ
ܽ ǡ ൬
ͳ
ξ͵ǡ െͳ൰
ʹߨ
ܽ
Chiral vector Ch
Length of Ch
ܥ ൌ ݊ ݉ ؠ ሺ݊ǡ ݉ሻ
ܥ ൌ ȁܥȁ ൌ ܽඥ݊ଶ ݊݉ ݉ଶ
Diameter dt ݀_{௧}ൌܥ
ߨ ൌܽξ݊
ଶ_{ ݊݉ ݉}ଶ
ߨ
Chiral angle θ ܿݏߠ ൌ ʹ݊ ݉
ʹξ݊ଶ_{ ݊݉ ݉}ଶ

Greatest common divisor d gcd(n,m)

Greatest common divisor dR ݃ܿ݀ሺʹ݊ ݉ǡ ʹ݉ ݊ሻ ൜݂݀݅ሺ݊ െ ݉ሻ݅ݏ݊ݐܽ݉ݑ݈ݐ݈݂݅݁͵݀

͵݂݀݅ሺ݊ െ ݉ሻ݅ݏܽ݉ݑ݈ݐ݈݂݅݁͵݀

Number of hexagons in the nanotube unit

cell q ݍ ൌ

ʹሺ݊ଶ_{ ݊݉ ݉}ଶ_{ሻ}

݀ோ

Number of atoms in the unit cell nc ݊_{}ൌ ʹݍ ൌ Ͷሺ݊

ଶ_{ ݊݉ ݉}ଶ_{ሻ}

݀ோ

Translational vector T along nanotube
axis
Length of T
ൌ ݐଵ ݐଶൌʹ݉ ݊_{݀}
ோ െ
ʹ݊ ݉
݀ோ ؠ ሺݐଵǡ ݐଶሻ
ൌ ȁȁ ൌξ͵ܥ
݀ோ ൌ
ܽඥ͵ሺ݊ଶ_{ ݊݉ ݉}ଶ_{ሻ}
݀ோ
Wavevector K1
ൌ െݐଶଵെ ݐ_{ݍ} ଵ
ൌ ȁȁ ൌ_{݀}ʹ
௧
Wavevector K2
ൌ݉ଵെ ݊_{ݍ}
ൌ ȁȁ ൌʹߨ_{ܶ}

Line group / Isogonal point group chiral tubes

_{}
/

6

There exist infinitely many geometrical ways to form a nanotube resulting in different diameters and microscopic structure of the tubes [1]. However, all parameters, for example tube’s diameter, chiral angle θ, unit vectors, number of atoms in the unit cell, etc. can be deduced from (n,m) numbers in a straightforward way. In the Table 1.1 we present the compilation of these data.

**1.1.2 Electronic Properties **

The electronic properties of carbon nanotubes depend strongly on their microscopic structure. A small change in the tube’s chirality [take as an example two geometrically similar single-wall nanotubes (10,7) and (10,6)] may lead to two different types of conductivity (metallic and semiconducting respectively). The simplest way to explain this behavior is to consider a zone-folding approach for calculating electronic properties of a nanotube.

Zone folding maps the reciprocal space of the graphene layer onto the reciprocal space of a carbon nanotube by constructing so-called cutting lines based on the geometrical structure of the carbon nanotube. The concept of cutting lines can easily be understood from the fundamental principles of quantum mechanics. Along the nanotube circumference electrons, phonons and other quasi-particles can only have certain, discrete wavelengths, because of the periodic boundary conditions [1, 2, 4, 5-9]. At the same time along the nanotube axis quasiparticles are not quantified. An infinitely long tube has continuous electronic and vibrational states in this direction [1]. These features of electron wavevectors are represented by the q cutting lines in the reciprocal space of a nanotube (q is a number of hexagons in the unit cell of the nanotube, see Table 1.1 for details) (see Fig 1.2. a,b,c) [2].

**The cutting lines can be shifted by the unit vectors b**1** and b**2 in the reciprocal space of the

graphene to completely cover its first Brillouin zone (as shown in Fig. 1.2d by solid lines; dashed
lines denote the ends of the cutting lines). The two alternative representations of the cutting lines
* plotted in Figure 1.2c and d are called the fully K*1

*-extended representation and the fully reduced*

7

c

**Fig. 1.2: (a) (10,0) nanotube unwrapped to a graphene sheet. The atoms shown are those inside ***the unit cell of the tube. The gray line is a wave which corresponds to an allowed state of the *
*nanotube. (b) Allowed, discrete wavevectors of a (10,0) tube shown in the Brillouin zone of *
*graphene. The wave in (a) corresponds to the open circle in (b). The thick lines form the *
**one-dimensional Brillouin zone of the (10,0) tube [1]. (c) Fully K**1-extended and the fully reduced

*representations for a general chiral nanotube [2] *

To proceed further we need to introduce the electronic properties of graphene. Graphene is a semimetal, in other words its valence and conduction bands cross, but the electronic density of states is zero at the Fermi level (the crossing point). The most widely used description of the electronic band structure of graphene is an empirical tight-binding model [4, 5, 10], which consider only the π states perpendicular to the graphene sheet. In this model under the nearest-neighbor approximation the valence (E−) and conduction (E+) bands of graphene will be given by the simple analytic expression [1,5,10]

ܧേ_{ሺ݇ሻ ൌ ߛ}

ඥ͵ ʹܿݏሺ ή ሻ ʹܿݏሺ ή ሻ ʹܿݏሺ ή ሺെ ሻሻ (1.2)

where γ0** describes the interactions energy between two π electrons, k is the electronic **

8

**Fig. 1.3: (a) The conduction and valence bands of the graphene layer in the first Brillouin zone ***calculated according to the π-band nearest-neighbor tight-binding model. Solid curves show the *
*cutting lines for the (4, 2) nanotube in the fully reduced representation. Solid dots show the ends *
**of the cutting lines in the fully K**1-extended representation; Note that formula 2 predicts

*symmetric conduction and valence bands, while in the Fig. 3a they are asymmetric; the *
**difference is due to different approximations used in [1] and [2] (b) Band diagram for the (4, 2) ****nanotube obtained by zone-folding from (a). (c) Density of electronic states for the band diagram ***shown in (b). From [2]. *

If we now superimpose q cutting lines on the energy-momentum contours of these
*valence and conduction bands in the first Brillouin zone, (Figure 1.3a), we will obtain 2q *
electronic energy subbands in the 1D reciprocal space of the nanotube (Fig. 1.3b) [2]. The band
structure for a general (n, m) nanotube will be then given by:

ܧേሺܭଵǡ ܭଶሻ ൌ ߛට͵ ʹ
ቀଶା_{ௗ}_{ೃ} െ_{}ܭଶቁ ʹ
ቀଶା_{ௗ}_{ೃ} _{} ܭଶቁ ʹ
ሺି_{ௗ}_{ೃ}െା_{} ܭଶሻ (1.3)

where p is an integer running from −(q/2−1) to q/2 [11]

9

**Fig. 1.4: Band structure of a (10,10) armchair nanotube with diameter d = 1.4 nm. (a) Ab-initio ****calculation; (b) nearest-neighbor tight-binding calculation with γ**0** = −2.7 eV; (c) third-nearest **

*neighbors tight-binding calculation. The dashed lines denote ab-initio calculated energies of the *
**band extrema. The agreement of the energies in (a) and (c) is excellent [4] **

**1.1.3 Types of single-walled carbon nanotubes **

**Figure 1.5: Cutting lines near the K point in the 2D Brillouin zone of graphene for (a) Type ***metallic SWNTs, (b) Type I and (c) Type II semiconducting SWNTs. From [12]. *

To determine whether a given nanotube is metallic or semiconducting, we consider its
**cutting lines in the fully reduced representation and check whether the projection of the vector K **
* (pointing toward the nearest K point in the Brillouin zone) on the K*1 direction contains an

**integer (metallic) or a fractional (semiconducting) number of vectors K**1. Using the expression

**for the vector K**1** derived, one can easily find that (K·K**1**)/(K**1**·K**1) = (2n+m)/3 [2]. Thus for

10

**Table 1.2: Frequently used classifications for a general nanotube in the literature [1]. It should ***be pointed out that there exist two equivalent classifications of the nanotubes by their electronic *
*behavior, namely ‘Type’ classification by Saito et al and ‘family’ classification by Reich et al. *

Classification Definition Remark

Nanotube’s family ν
(by Reich et al [1]) ߥ ൌ ሺ݊ െ ݉ሻ݉݀͵ ൌ ቐ
Ͳ െ
Ͳ
ͳ െ
ͳ
െͳ െ
െ ͳ
These two
classification are
basically equivalent
as
0 family ≡ Type 0
+1 family ≡ Type 2
-1 family ≡ Type 1
Nanotube’s type ν**/**
(by Saito et al [12]) ߥ
ᇱ_{ൌ ሺʹ݊ ݉ሻ݉݀͵ ൌ ൝}_{ͳ െ
}Ͳ െ
Ͳ
ʹ െ
Branch index β
β = 2n+m = const

Nanotubes in the same branch, so-called, neighbors are connected by the following relation: (n',m') = (n-1, m+2) for n'<n, m'>m

In a branch (n',m') is a ‘neighbor to the

right’ for a (n,m) nanotube

**1.1.4 The “Kataura plot” and excitons in single-walled carbon nanotubes **

The electronic density of states of a carbon nanotube (Fig. 1.3c) is dominated by van Hove singularities (VHS), which are kinks in the density of states (DOS). Each VHS in the DOS profile arises from different conduction or valence band extrema (compare Fig. 1.3b and c for example) [2]. Metallic nanotubes have a constant density of states in-between the pair of van Hove singularities closest to the Fermi level, while semiconducting nanotubes have a chirality-dependent energy gap that is on the order of 1 eV and spans the region between the van Hove singularities for filled and empty states [13].

11

this trend reflect the chiral-angle dependence of the optical (absorption and photoluminescence) spectra [3].

**a ** **b **

**Fig. 1.6. (a) A Kataura plot. (b) The many-body effects on the band-to-band transitions. ***Electron–electron interaction increases the separation between the ith valence and conduction *
*band (dashed lines) by approximately 1.8 eV compared to the single-particle picture (horizontal *
*full line at 1). The binding energy due to electron–hole interaction is around 1.3 eV. The *
*excitonic transitions (full thin lines) are blue shifted compared to the band-to-band transitions. *
*The full thick line was obtained by zone folding [3, 15] *

It is worth noting that Kataura plot is widely used to assign the chirality of the nanotubes
by Raman scattering and optical spectroscopy [17-21]. However, up to now we discussed the
electronic properties of carbon nanotubes within the simple noninteracting electron model
(considering only band-to-band transitions). In reality it was proven that electron-electron and
electron-hole (e.g. exciton) interactions also play an important role in determining the optical
transition energies in carbon nanotubes. Both theoretical calculations and experimental
measurements show that the exciton binding energies are anomalously large in carbon
nanotubes, corresponding to a substantial fraction of the band gap [22]. Interestingly,
electron-hole and electron-electron interactions almost cancels each other and we observe only a slight
increase in the energy of the nanotube’s optical transitions in comparison with the single-particle
*state (see Fig. 1.6b for details) [15,16]. *

12

**1.1.5 Raman spectroscopy of single-walled carbon nanotubes **

Raman spectroscopy appears to be one of the most powerful method for the study of vibrational and optical properties of carbon nanotubes. Its power particularly lies in the exploitation of the resonance effect, which arises from the presence of van Hove singularities in the electronic density of states. Since the discovery of carbon nanotubes the Raman experiments were largely performed on the bulk samples, namely in bundles and solutions (see Ref [1] for a review). Hence, the intrinsic Raman responses of carbon nanotubes were not directly accessible due to the presence of a huge number of different chiralities (aggregated in bundles) in a bulk sample. One way to solve this problem was to develop methods of isolation and sorting of nanotubes. Indeed, with time a substantial success with the separation of nanotubes by their (n,m) structural indices, metallicity (semiconducting or metallic) were achieved by different methods, especially density gradient centrifugation in combination with selective surfactant wrapping [23] or by gel chromatography [24]. However, the production of suspensions still required chemical modification of the CNT surface or addition of surfactants around the individual nanotubes inducing environmental effects [25]. For this reason, these types of samples are not suitable to determine the intrinsic Raman spectra of nanotubes.

Another way to deal with the environmental effects was the direct growth of individual isolated nanotubes on the substrate. A pioneering work of Jorio et al [26] combining AFM and Raman spectroscopy to study vibrational properties of isolated nanotube showed that Raman scattering from one carbon nanotube can easily provide its complete (n, m) structural information (see Fig. 1.7). Making (n, m) SWNT assignments with the Raman technique was to become a major advance for future SWNTs studies.

13

**Fig. 1.7: (a) AFM images of the sample. The inset shows the diameter distribution of the sample ***taken from 40 observed SWNTs. (b) Raman spectra from three different spots on the Si substrate, *
*showing only one resonant nanotube and one RBM frequency for each of 3 spots. From [26]. *

Finally it is worth noting that in this pioneer study a modelization of the nanotubes’ electronic properties was required [26] and some index assignment made from Raman only have appeared to be false as claimed by the authors [42].

In 2005, our group in Montpellier developed a completely new approach based on the combination of several complementary techniques: Resonant Raman spectroscopy (RRS), high-resolution electron microscopy (HRTEM) and electron diffraction (ED) [27]. Initially individual SWNTs were grown by chemical vapor deposition on highly doped silicon substrates with a 200 nm silicon dioxide layer. Then lithographic Au/Cr markers were deposited onto the nanotubes using standard e-beam lithography procedure. Finally, the substrate under the nanotubes was etched by chemicals in such a way that there were air-suspended parts of nanotubes isolated from any environmental effects e.g. tube-tube and tube-substrate interactions. Complementary to Resonant Raman spectroscopy, electron diffraction was used on the very same nanotubes to have an independent determination of the nanotube structure.

From these combined measurements on precisely identified nanotube structures, a direct confrontation between the structure and the Raman active vibrations (that does not depend on any modelization of nanotube electronic properties) has been obtained. [27-30]. This work opened a new perspective for a successful study of intrinsic vibrational and optical properties of carbon nanotubes.

14

**a) Phonon modes of single-walled carbon nanotubes **

**Fig. 1.7: (a) The phonon dispersion relations of the graphene layer in the first Brillouin zone ***calculated with the force constants fitted to the Raman scattering data for various graphitic *
*materials [33]. Solid curves show the cutting lines for the (4, 2) nanotube in the fully reduced *
**representation. Solid dots show the ends of the cutting lines in the K**1-extended representation.

*(b) Phonon dispersion curves for the (4, 2) nanotube obtained by zone-folding from (a). (c) *
*Corresponding phonon density of states. From [2] *

The phonon modes of carbon nanotubes can be treated in a way similar to electronic properties by applying the zone-folding scheme to the 2D phonon dispersion relations of the graphene layer (however, we note that this method is intuitive but not ideal, as it predicts badly the behaviour of the low-frequency vibrational modes). The phonon dispersion relations of the graphene layer can be calculated within a force constant model [5], by tight-binding [31] or ab initio [32] methods.

*Two atoms A and B in the unit cell of the graphene layer give rise to six phonon modes, *
* because of the three degrees of freedom per atom. Superimposing the q cutting lines in the K*1

15

*From all these 3(q+2) phonon modes only a small number is Raman-active. According to *
group theory, there are 8 Raman-active phonons in achiral and 14 in chiral nanotubes, namely
[34-35]:

armchair ʹܣ_{ଵ}ْ ʹܧ_{ଵ}ْ Ͷܧ_{ଶ}
zigzag ʹܣ_{ଵ}ْ ͵ܧ_{ଵ}ْ ͵ܧ_{ଶ}
chiral ͵ܣ_{ଵ} ْ ͷܧ_{ଵ} ْ ܧ_{ଶ}

**Fig. 1.8: Raman spectrum of SWNT bundles (HiPco) obtained with excitation laser energy E**L =

*1.96 eV. From [36]. *

The corresponding Raman spectrum of SWNTs is shown in the Figure 1.8. It is
dominated by totally symmetric phonons, namely the radial-breathing mode (RBM) and
high-energy phonons (so-called G-band). The other Raman-active phonons are either very low in
intensity or not observed at all [12]. Additionally, in the presence of disorder (e.g. defects) the
*K-point phonon of graphene gives rise to the D mode in the Raman spectra of nanotubes [12, *
37-41]. The harmonic of the D mode, so-called 2D-band (or G’ in some Ref [36]), is also observed
in the spectrum even when there are no defects.

**b) The radial breathing mode **

16

break the tube symmetry, the RBM is a totally symmetric mode according to group theory,
*belonging to the A*1 symmetry irreducible representation [1].

The radial breathing mode has an important meaning for nanotube research and metrology. The fact is that its frequency depends inversely on the nanotube diameter and it is even possible to obtain an analytical expression for ωRBM(d). This was first done by G.D. Mahan

in his pioneering work [43], where he calculated the classical vibrational modes of a thin hollow cylinder composed of isotropic material. This approach remained valid for several years, until recently Rochal et al [44] proposed a new method within a continuous theory of SWNTs. He claims that predictions of Ref [43] for low-frequency vibrational modes seem to be not completely justified. The problem is related to the fact that graphene sheet in the Mahan’s work is considered as a finite-thickness plate, though thickness in the continuous theory of membrane dynamics is an essentially macroscopic parameter. This means that continuous mechanics considers bending elasticity of a finite-thickness membrane as a result of the strain difference in the membrane's parts situated above and below its mid-surface. This relation is no more applicable to continuous mechanics of a membrane constituted by a single-atom layer (the case of graphene and carbon nanotube). In a self-consistent continuous model, single-carbon-atom graphene sheet should be considered as a 2D membrane. Corresponding bending elasticity of the 2D membrane is a purely topological quantity related to its curvature variation. Along the same line, all characteristics of the continuous mechanics theory for a 2D material membrane in a three-dimensional (3D) space are easily obtained using methods of differential geometry, in a way similar to classical 3D theory of elasticity.

To obtain an analytical solution for ωRBM according to the theory of elasticity [45], we

need to write down the free energy density of the zero-thickness 2D membrane:
݃ ൌఒ_{ଶ}ሺߝሻଶ ߤ൫ߝ൯ଶ ܭሺȟܪሻଶ (1.4)

where λ and μ are 2D analogues of Lamé coefficients, K is topological bending rigidity, ȟܪ ൌ ܪ െ ܪ, with Н and Н0 standing for total and spontaneous mean curvatures of the surface,

ߝ is a 2D strain tensor.

Next, the equations of motion for the 2D membrane are obtained by variation of the functional:

17

*Where L is a Lagrangian, t is time, dS is the membrane area element, and ρ is the surface *
mass density.

In other words, by solving Euler-Lagrange equation:

డ డ௨െ ௗ ௗ௧ డ డሶൌ Ͳ (1.6)

with Lagrangian in the approximation of the radial vibration defined as:
ܮሺݐǡ ݑǡ ݑሻሶ ൌ ݃ሺሻ െఘሶ_{ଶ}మ ൌ ቀఒ_{ଶ} ߤቁ ሺߝሻଶെఘሶ
మ
ଶ ൌ ቀ
ఒ
ଶ ߤቁ ቀ
௨
ோቁ
ଶ
െఘሶ_{ଶ}మ (1.7)
The resulting equation of radial motion has the following form:

ݑሷߩ ൌ െሺߣ ʹߤሻ௨_{ோ}మ (1.8)

ݑ ൌ ݑܿݏሺ߱ݐሻ

߱ ൌ_{ௗ}ଶටఒାଶఓ_{ఘ} (1.9)
where d = 2R is a nanotube diameter.

Finally, we need to estimate the required material constants λ, μ, ρ from known graphene properties. In Rochal’s work [44] the material constants of graphene sheet and carbon nanotube are assumed to be the same. This assumption is justified by the fact that the relation between the RBM frequency and SWNT diameter is practically independent on the nanotube chirality. In reality, due to the local isotropy breaking in the course of nanotube rolling from the graphene sheet the slight splitting and inessential change of material constants in a nanotube are possible.

For a 2D membrane (graphene), Rochal finds that

ܸ ൌ ටఒାଶఓ_{ఘ} , ்ܸ ൌ ටఓ_{ఘ} (1.10)

Where ܸ_{} ൎ ʹͳǤ͵݇݉Ȁݏand ܸ_{்}ൎ ͳ͵Ǥ݇݉Ȁݏ are the sound velocities in graphene.
Taking

*ρ*

### »

### 0.762

mg/m2, he obtains the following reduced material constants:*λ*

### /

*ρ*

### »

### 2400

cm-2_{nm}2_{, }

*μ*

### /

*ρ*

### »

### 5200

_{ cm}-2

_{nm}2

_{, }

_{K}

_{K}

### /

*ρ*

### »

### 12.5

_{ cm}-2

_{nm}4

_{. This leads to: }

߱ሺܿ݉ିଵ_{ሻ ൌ}
ௗ ൌ

ଶଶήషభ

ௗሺሻ (1.11)

We note that the coefficient A = 226 nm·cm-1 _{in eq. (1.11) may vary in some other }

18

Nevertheless, most of the RBM experimental results in the literature have been fitted not
*to the eq. (1.11) but to the relation ω*RBM*=A/d+B, with values for the parameters A and B varying *

widely from paper to paper (see Ref [1] for a review). In the limit of the tube diameter going to
*infinity, we ideally expect ω*RBM* → 0, suggesting that B is associated with an environmental *

effect, and the environmental conditions differ from one experimental system to another. This
environmental effect is present in SWNTs surrounded by different surfactants [46,49,50,51,52],
in bundles [48,54], in SWNTs sitting on a SiO2 substrate [26], and even in tubes suspended in
*air by posts [53]. Araujo et al proposed a relation to unify all the ω*RBM results in the literature,

[42]:
߱ோெ௧Ǥ ൌଶଶ_{ௗ} ξͳ ܥ ή ݀ଶ, (1.12)
where ܥ ൌ ቂଵିఔమ
ா ቃ ቂ
௦_{బ}మቃ݊݉ିଶ

*Parameter C represents the effect of the environment on ω*RBM frequency. K (in eV/Å2)

gives the van der Waals interaction strength, s0 is the equilibrium separation between the SWNT

wall and the environment shell, E is the Young’s modulus, ρ is the mass density per unit volume, ν is the Poisson’s ratio, and h represents the thickness of the shell.

*The several C values obtained by fitting the RBM results for different commonly found *
samples in the literature are given in Table 1.3.

Though it was recently experimentally shown that the isolated free-standing nanotubes
*free from external interactions have ω*RBM *vs d *relation with coefficient C = 0 (or equivalently B

= 0) [55], it is still not clear why experiments performed in our group [53,55] on the isolated free-standing tubes give different results (see Fig. 1.10). We will come back to this problem in the Chapter 3.

19

**Fig. 1.10: RBM frequency vs. diameter for our individual suspended SWNTs. The two ***relationships ʹʹȀ݀ כ ඥͳ ܿ݀; and 204/d+27 are almost equivalent (note a deviation for *
*diameters < 1 nm) in the diameter range of the CCVD-grown SWNTs. On the other hand, there *
*is a difference of about 20 cm-1 _{ between the 227/D and }_{ʹʹȀ݀ כ ඥͳ ܿ݀; for tubes having a }*

*diameter close to 2 nm as observed in our samples. *

**c) The G-modes or Tangential modes **

In a 2D graphene the first-order Raman-active G-band mode is a single peak feature (ωG

≈ 1584 cm−1) due to the degeneracy of the longitudinal optical (LO) and in-plane transverse optical (iTO) phonons [56]. However, in carbon nanotubes the curvature of the graphene sheet lifts this degeneracy and give rise to a bimodal G-band composed of a G+ and G- sub features (totally symmetric A1 modes).

20

*(25,0), metallic zizgag (24,0), metallic chiral (19,16) and metallic armchair (10,10) SWNT. *
*From [29]. *

Fig. 1.10 shows that the G-band profile depends strongly on the metal vs. semiconducting
nature of the tube. Qualitatively, in a chiral semiconducting tube, the profile of each G-mode is
narrow and symmetric. The high frequency mode, typically around 1590 cm-1_{, is assigned to }

longitudinal mode (LO) and the low frequency mode to the transverse mode (TO). By contrast to the LO vibration, the frequency of the TO mode depends on the tube diameter (see paragraph below) [29].

In the case of chiral metallic SWNTs, the G-band spectra become soft and broad and are represented by the Breit–Wigner–Fano (BWF) lineshape [57]. The phonon softening phenomena for metallic SWNTs is understood by the electron–phonon interaction between phonons and free electrons at the Fermi energy, and are known as the Kohn Anomaly effect [12, 58]. The narrow high-frequency mode is observed typically around 1590 cm-1, while the position of the broad low-frequency line again depends on the diameter. Moreover, in agreement with theoretical works [59, 60], the high-frequency and low-frequency components are assigned to the TO and LO modes respectively (as opposed to the semiconducting nanotubes).

In the case of armchair and zigzag nanotubes only one G-band sub feature is Raman-active: transverse optical (TO) and longitudinal optical (LO) modes respectively. The longitudinal vibration in this case denotes atomic motion along the tube axis and the transverse vibration corresponds to atomic motion perpendicular to the tube axis. For chiral nanotubes the atomic vibrations of the G-modes have a mixed character and depend on the chiral angle (see Fig. 1.11) [61,62].

21

**Fig. 1.11: (a) The totally symmetric G-band eigenvectors for the (8,4) semiconducting SWNT. ***The atomic displacements are almost parallel to the circumference. (b) The totally symmetric *
*G-band eigenvector for the (9,3) metallic SWNT. The atomic displacements are almost parallel to *
*the carbon–carbon bonds. From [62]. *

The diameter dependence of the G band phonon frequencies is displayed in the Fig. 1.12
**below for semiconducting and metallic SWNTs. **

**a ** **b **

**Fig. 1.12: Comparison between LO and TO phonons. (a) For semiconducting tubes: ***calculations; in adiabatic approximation (red dotted lines and open symbols, from [59] and [63] *
*respectively). Solid symbols are experimental data measured on identified individual SWNTs.*
*(b) For metallic tubes the phonon frequencies are calculated in adiabatic (blue dashed lines) *
*and non-adiabatic approximation (red dotted lines and open symbols).*

A diameter dependent downshift in frequency of the G-modes, coming from strain and
from curvature-induced effect (out-of-plane components), is expected. In the time-independent
*perturbation picture (adiabatic approximation), the ω*LO G mode frequency is expected to be

independent of diameter (especially for diameter larger than 1.2 nm), since the atomic vibrations
*are along the tube axis. In contrast, the ω*TO G mode has atomic vibrations along the tube

22

This picture holds for semiconducting SWNTs, where G+ now stands for the LO mode, and G− stands for the TO mode [64]. For instance, it was found recently that the experimental frequency of the G- mode of semiconducting SWNTs can be fit with [65]:

wG-=1582 -27.5/d2 (1.12)

In the Fig. 1.12a, a comparison between the experimental data measured on identified individual semiconducting SWNT and calculations performed in an adiabatic approximation are displayed. A good agreement between these two sets of data and the recent results of Telg et al [65] is found.

For metallic SWNTs, on the other hand, it is necessary to take into account the non-adiabatic correction to describe the experimental dependence of the LO mode. This is directly associated with the strength of the electron-phonon coupling in metallic SWNT and the presence of Kohn anomaly at the G point.

23

**1.2 Double-walled carbon nanotubes **

**1.2.1 Structure and configurations **

A double-walled carbon nanotube (DWNT) has two concentric carbon layers. This structure makes DWNTs the simplest system for studying the effects of inter-wall coupling on the physical properties of CNTs. Compared to single-walled carbon nanotubes, DWNTs have higher mechanical strength and thermal stability and also possess interesting electronic and optical properties [68].

A DWNT can have one of four possible electronic configurations with each wall being either semiconductor (S) or metallic (M): S@S, M@S, M@M, and S@M (inner-tube@outer-tube). Every configuration may have different electronic properties (see Fig. 1.13)

**Fig. 1.13: (a) Schematic of a S@M DWNT and its electronic structure. From [68]. **

**1.2.2 Electronic properties of DWNTs **

Electronic and optical properties of double-walled carbon nanotubes are strongly related
to those of the participating SWNTs and in addition are modulated by the inter-layer interaction.
This interaction directly depends on the inter-wall (wall-to-wall, interlayer etc.) distance.
Calculations [69] demonstrated that the interlayer distance in a DWNT can vary from 0.33 to
0.41 nm, which is quite different from that of the normal MWNTs (0.34 nm). Indeed,
*experimental values for the interlayer distance were observed by HRTEM to be between 0.32 *
*[70] and 0.42nm [71]. *

24

lengths of the inner and outer-tubes is a rational number and incommensurate if the ratio is irrational [72] A commensurate DWNT has a periodical lattice structure while for incommensurate DWNTs the symmetry is broken. [73]. As a consequence of the general incommensurability between the inner- and outer-shell tubes, the unit cells of the DWNTs can be very large. Thus, the first principles calculations, i.e. DFT, can only be applied to selected tube pairs such as armchair–armchair or zigzag–zigzag tubes where commensurability is provided. In other cases, empirical potentials are used such as Lennard-Jones potentials for the intertube interaction and Brenner potentials or Tersoff potentials [74] for the covalent carbon–carbon interaction [75].

**Fig. 1.14: Band structure of two SWNTs and the combined DWNT. The dashed bands in DWNT ***(the right part of the figure) are derived from the outertube bands, while the solid bands are *
*derived from the inner-tube bands [75, 79]. *

For instance, Bellarosa et al [76] investigated the dependence of the ground-state energy
for DWNT pairs with respect to wall-to-wall distance and chirality and found its weak chiral
*angle dependence. Moreover, Okada and Oshiyama [77] calculated ground-state energies for *
*zigzag tubes [(7, 0), (8, 0), (10, 0)] in various outer zigzag tubes. It was found that the minimum *
ground-state energies for WtWD were slightly larger than the interlayer distance in graphite. For
*example, for a (7, 0) inner tube, the lowest energy was found for 0.35nm WtWD for a (16, 0) *
*outer tube. While the (7, 0) and the (16, 0) tubes were semiconducting, the combination (7, *
*0)@(16, 0) turned out to be metallic. This metallization was due to a difference in the *
*downshifts of energy bands between the inner-shell and outer-shell tubes. Due to a stronger σ-π *
*rehybridization, the inner tubes, in particular the π*כ-band, exhibits a stronger downshift, leading
eventually to a finite DOS at the Fermi level.

25

downshifts in the combination of the two tubes, the Fermi level is crossed by two bands. In this
particular case the valence band and the conduction band from the inner tube become
*overlapping. For larger wall-to-wall distances, the different shifts of the inner tube π and πכ *
*bands become weaker so that they no longer overlap. For larger-diameter inner tubes such as (8, *
0), the downshift of the bands was smaller and did not lead to a metallic state.

**Fig. 1.15: Raman map for DWNTs. The color-coded Raman intensities represent the response ***from the outer-shell tubes (low-frequency side) and from the inner-shell tubes (main part of the *
*figure). The open symbols depict values for individual tubes as calculated from a *
*symmetry-adapted nonorthogonal tight-binding model corrected for many-body effects after. The full *
*symbols represent experiments recorded for HiPco tubes. The dashed lines connect tube families *
*2m + n = const. From [75]. *

The fact, that the inter-tube interactions drive the systems to a metallic state or at least noticeably reduce the gap energy, is consistent with the downshift of the electronic transitions for double-walled nanotubes, that was observed in [82] (see Fig.1.15). In the absence of large systematic experimental data on the optical properties of DWNTs, the Kataura plot established for individual single-walled carbon nanotubes may be used as a first approximation. However, in case of contradiction, the possible deviations due to complex character of DWNTs should be taken into account.

**1.2.3 Raman spectroscopy of DWNTs **

26

largely performed on solution-based samples or in bundles [81-85]. For this reason, it has been difficult to identify and learn about the Raman spectroscopic signatures that are specific to individual DWNTs. Lately, more evolved experiments using combinations of different complementary techniques (e.g., atomic force microscopy (AFM), electron diffraction and Raman spectroscopy) were performed to measure the Raman spectra from the inner and the outer tubes of individual DWNTs [86, 87, 12].

One of the focuses of this work is the study of vibrational properties of DWNTs. The main discussion, especially related to the environmental effects, will be presented in the Chapter 4. Below, however, we review some important works that appeared mainly before 2010 (prior the thesis).

**a) Radial-breathing like modes in DWNTs. **

We present below two approaches for calculating radial breathing-like modes of DWNTs: the discrete model of Popov and Henrard [88] and the 2D continuous model of Rochal et al [44].

**Discrete model **

27

**Fig. 1.16: (left) Frequencies of coupled radial-breathing modes in double-walled nanotubes as a ***function of the outer layer radius. Open symbols belong to uncoupled tubes of the same *
*diameter, solid symbols to double-walled nanotubes. The coupled frequencies are always higher *
**than the uncoupled ones. (right) Eigenvectors and eigenfrequencies (in cm**−1) of the *radial-breathing mode of two different diameters DWNTs. In-phase and corresponding out-of-phase *
*modes are seen. After [88]. *

*The 2D continuous model [44] *

The calculation of the RBLM frequencies of DWNTs is similar to the single-walled case. However, here we need to include the contribution of van der Waals interaction between co-axial SWNTs to the full free energy of the DWNT, namely:

ܷ௧ ൌ ீ_{ଶ}ቀݑሺଵሻെ ݑሺଶሻቁ
ଶ

݀߶݈݀ (1.13)

where ݑ_{}ሺଵሻand ݑ_{}ሺଶሻare the radial displacement fields of the first and the second nanotubes,
respectively; G is a measure of van der Waals interaction .

Then, the full action of the system is expressed as a sum of actions (1.5) for two nanotubes plus a coupling contribution (1.13):

ܣ ൌ ܣଵ ܣଶ ܷ௧*݀ݐ * *(1.14) *

*By solving Euler-Lagrange equation, we get the following system *

ቮ
ఒାଶఓ
ோభ െ ܴଵߩ߱
ଶ_{ ܩ} _{െܩ}
െܩ ఒାଶఓ_{ோ}
మ െ ܴଶߩ߱
ଶ_{ ܩ}ቮ ൌ Ͳ (1.15)

where R1 and R2 are the radii of the inner and outer tubes, respectively. Replacing ሺߣ ʹߤሻ ܴΤ _{ଵ}

28

ሺܴଵሺ߱ଵଶെ ߱ଶሻ ܩᇱሻሺܴଶሺ߱ଶଶെ ߱ଶሻ ܩᇱሻ െ ሺܩᇱሻଶ ൌ Ͳ (1.16)

where ω1 and ω2 are the RBM frequencies of the inner and outer tubes in the absence of the

interaction, respectively.

Equation (1.16) represents a user-friendly tool for the BLM behavior analysis.

*Experimental observations *

The interactions between the inner and outer-tubes were also observed by Pfeiffer et al [84]. They investigated the Raman response of the inner-tube RBMs in DWNTs and found that the number of observed RBMs is two or three times larger than the number of possible nanotubes in the studied frequency range. The discrepancy was reconciled by inter-wall interaction-induced splitting of the inner-tube Raman response (see Fig. 1.17) and also by the fact that several inner tubes can be accommodated in the same outer tube.

F. Villalpando-Paez et al. reported a detailed study of 11 individual C60@SWNT

peapod-derived DWNTs with a semiconducting (6,5) inner-tube and various outer metallic tubes [87]. They observed that the ωRBM of the inner (6,5) semiconducting tube hardens as the diameter of

the outer metallic tube decreases. In other words, the stronger the interaction, the further the inner-tube RBM shifts to higher frequencies.

*Moreover, the intrinsic linewidth of the inner tubes can be as small as 0.4 cm*-1_{ [89]. This }

29

**Fig. 1.17: Calculated RBM frequencies of inner-shell tubes as a function of wall-to-wall distance ***(top) and the constructed Raman response for the (6, 4) cluster and the spectrum obtained from *
*the calculation with the frequencies dressed with Lorentzian lines (bottom). Constructed means *
*the height of each peak was normalized to the maximum scattering intensity from the Raman *
*map [81]. *

**b) G-modes in DWNT **

Several attempts were made to reveal the G-line components from the inner and outer
tubes. F. Villalpando-Paez et al. observed a frequency upshift of ω(G-_{) which was correlated }

with an upshifted ωRBM for the inner nanotube [87]. Hence, they attributed the upshift of ω(G-) to

the increasing inter-tube interactions in the DWNTs (see Fig. 1.18 (a)). Yet there were no splitting of the G+ and G- components of the inner and outer tubes observed.

a b

30

*laser line ELaser = 2.10 eV, from [86]. (b) G band of individual DWNT (left side) and bundles of *

*DWNTs (right side) using three different excitation energies, from [90]. *

In contrast to the previous work, Puech et al [90] measured Raman spectra of individual double wall carbon nanotubes on silica. They explained the splitting of the G band due to contributions of the inner and outer tube when using an excitation energy in resonance with the inner metallic tube and outer semiconducting tube. It was believed that the spectral splitting indicated the strong coupling between the layers (see Fig. 1.18 (b)).

The in-depth study of tangential modes of double-walled carbon nanotube will be presented in the Chapter 4.

**1.3 Triple-walled carbon nanotubes **

Triple-walled carbon nanotube (TWNT) is another example of a complex nanosystem whose properties are determined not only by the constituent layers but also by their intrinsic interactions. Recently Hirschmann et al [91] studied 5 individual TWNTs by Resonant Raman spectroscopy. They managed to locate, distinguish, and characterize individual TWNTs with three diơerent ﬂavors (S@M, S@S, and M@S) for the individual, inner DWNTs (Fig. 1.19).

31

*inner tube (6,5) between 2.10 and 2.13 eV. (c) G-band of the TWNT C taken by diơerent ELaser. *

*The absence of a signiﬁcant D-band and the (decreasing) increasing of the G- occurrence for the *
*semiconducting middle and inner tube are seen. From [91]. *

By using ωRBM vs d relations, they found the WtW distances of the two inner tubes of

individual TWNTs to be 0.330 ± 0.007 nm. Characteristic high-frequency G-band and low-frequency RBLMs spectra of the TWNTs are presented in the Fig. 1.19.

32

**Summary **

In this chapter we have briefly reviewed the structural, electronic and vibrational properties of individual carbon nanotubes. Furthermore, we considered the Raman spectroscopy study of individual single- and multi-walled CNTs and presented theoretical and experimental data that were present in the literature prior to this work.

We also analyzed a 2D continuous membrane theory for the frequency calculations of the radial breathing and breathing-like modes of single- and double-walled nanotubes respectively.

33

**References of Chapter 1: **

1. S. Reich, C. Thomsen, J. Maultzsch: Carbon Nanotubes: Basic Concepts and Physical Properties (Wiley-VCH, Berlin 2004).

2. Ge. G. Samsonidze, R. Saito, A. Jorio, M. A. Pimenta, A. G. Souza Filho, A. Grüneis, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhausa, The Concept of Cutting Lines in Carbon Nanotube Science , J. Nanosci. Nanotech. 2003, Vol. 3, No. 6.

3. Christian Thomsen and Stephanie Reich, Raman Scattering in Carbon Nanotubes, Light Scattering in Solid IX, Topics Appl. Physics 108, 115–232 (2007) by M. Cardona, R. Merlin. 4. S. Reich, J. Maultzsch, C. Thomsen, P. Ordejon: Tight-binding description of graphene,

Phys. Rev. B 66, 035412 (2002).

5. R. Saito, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus: Physical Properties of Carbon Nanotubes (Imperial College Press, London 1998).

6. J. W. Mintmire, B. I. Dunlap, C. T. White: Are fullerene tubules metallic?, Phys. Rev. Lett. 68, 631 (1992).

7. N. Hamada, S.-I. Sawada, A. Oshiyama: New one-dimensional conductors: Graphitic microtubules, Phys. Rev. Lett. 68, 1579 (1992).

8. R. Saito, M. Fujita, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus: Electronic structure of graphene tubules based on C60, Phys. Rev. B 46, 1804 (1992).

9. S. Reich, C. Thomsen: Chirality dependence of the density-of-states singularities in carbon nanotubes, Phys. Rev. B 62, 4273 (2000).

10. P. R. Wallace: The band theory of graphite, Phys. Rev. 71, 622 (1947).

11. M. Damnjanovic, I. Milosevic, T. Vukovic, R. Sredanovic: Full symmetry, optical activity, and potentials of single-wall and multiwall nanotubes, Phys. Rev. B 60, 2728 (1999).

12. R. Saito, M. Hofmann, G. Dresselhaus, A. Jorio & M. S. Dresselhaus (2011): Raman spectroscopy of graphene and carbon nanotubes, Advances in Physics, 60:3, 413-550.

13. M. C. Hersam, Progress towards monodisperse single-walled carbon nanotubes, Nat. Nanotechnol., 2008, 3, 387.

14. H. Kataura, Y. Kumazawa, Y. Maniwa, I. Umezu, S. Suzuki, Y. Ohtsuka,Y. Achiba: Optical properties of single-wall carbon nanotubes, Synth. Met.103, 2555 (1999).

15. C. L. Kane, E. J. Mele, Electron Interactions and Scaling Relations for Optical Excitations in Carbon Nanotubes, Phys. Rev. Lett. 93, 197402 (2004).

34

17. S. M. Bachilo, M. S. Strano, C. Kittrell, R. H. Hauge, R. E. Smalley, R. B. Weisman: Structure-assigned optical spectra of single-walled carbon nanotubes, Science 298, 2361 (2002).

18. S. Lebedkin, F. Hennrich, T. Skipa, M. M. Kappes: Near-infrared photoluminescence of single-walled carbon nanotubes prepared by the laser vaporization method, J. Phys. Chem. B 107, 1949 (2003).

19. H. Telg, J. Maultzsch, S. Reich, F. Hennrich, C. Thomsen, Chirality Distribution and Transition Energies of Carbon Nanotubes, Phys. Rev. Lett. 93, 177401 (2004).

20. C. Fantini, A. Jorio, M. Souza, M. S. Strano, M. S. Dresselhaus, M. A. Pimenta, Optical Transition Energies for Carbon Nanotubes from Resonant Raman Spectroscopy: Environment and Temperature Effects, Phys. Rev. Lett. 93, 147406 (2004).

21. J. Lefebvre, Y. Homma, P. Finnie: Bright band gap photoluminescence from unprocessed single-walled carbon nanotubes, Phys. Rev. Lett. 90, 217401 (2003).

22. M. S. Dresselhaus, Exciton Photophysics of Carbon Nanotubes, Annu. Rev. Phys. Chem. 2007. 58:719–47.

23. M. S. Arnold, A. A. Green, J. F. Hulvat, S. I. Stupp, M. C. Hersam, Sorting carbon nanotubes by electronic structure using density differentiation, Nat. Nanotechnol. 1, 60 (2006).

24. H. Liu, D. Nishide, T. Tanaka, H. Kataura, Large-scale chirality separation of single-wall carbon nanotubes by simple gel chromatography, Nat. Commun.2, 309 (2011).

25. Sun, Tinghui; Zeng, Tao; Xia, Chuanqin; Li, Shoujian; Wu, Haichen, Purification and Separation of Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs), Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Volume 12, Number 4, April 2012 , pp. 2955-2963(9).

26. A. Jorio, R. Saito, J. Hafner, C. Lieber,M. Hunter, T. McClure, G. Dresselhaus, and M.S. Dresselhaus, Structural (n,m) Determination of Isolated Single-Wall Carbon Nanotubes by Resonant Raman Scattering, Phys. Rev. Lett. 86(6) (2001), pp. 1118–1121.

27. J. C. Meyer, M. Paillet, T. Michel, A. Moreac, A. Neumann, G. S. Duesberg, S. Roth and J.-L. Sauvajol, Raman Modes of Index-Identified Freestanding Single-Walled Carbon Nanotubes, Phys. Rev. Lett. 95, 2005, 217401.

28. T. Michel, M. Paillet, A. Zahab, D. Nakabayashi, V. Jourdain, R. Parret and J.-L. Sauvajol, About the indexing of the structure of single-walled carbon nanotubes from resonant Raman scattering, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 1 (2010) 045007 (5pp).

35

30. R. Parret, D. Levshov, T. X. Than, D. Nakabayashi, T. Michel, M. Paillet, R. Arenal, V. N. Popov, V. Jourdain, Yu. I. Yuzyuk, A. A. Zahab, and J.-L. Sauvajol, Raman Spectroscopy on Individual Identified Carbon Nanotubes, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1407, 2012 Materials Research Society.

31. M. Menon, E. Richter, and K. R. Subbaswamy, Structural and vibrational properties of fullerenes and nanotubes in a nonorthogonal tightǦbinding scheme, J. Chem. Phys. 104, 5875 (1996).

32. O. Dubay and G. Kresse, Accurate density functional calculations for the phonon dispersion relations of graphite layer and carbon nanotubes, Phys. Rev. B 67, 035401 (2003).

33. A. Grüneis, R. Saito, T. Kimura, L. G. Cançado, M. A. Pimenta, Jorio, A. G. Souza Filho, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhaus, Determination of two-dimensional phonon dispersion relation of graphite by Raman spectroscopy, Phys. Rev. B 65, 155405 (2002).

34. O. E. Alon, Number of Raman- and infrared-active vibrations in single-walled carbon nanotubes, Phys. Rev. B 63, 201403 (2001).

35. M. V. Avramenko, S. B. Rochal, and Yu. I. Yuzyuk, Symmetry of the carbon nanotube modes and their origin from the phonon branches of graphene, Phys. Rev. B 87, 035407 (2013).

36. A. Jorio, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus (Eds.): Carbon Nanotubes, Topics Appl. Physics 111, 495–530 (2008) Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.

37. M.S. Dresselhaus, A. Jorio, M. Hofmann, G. Dresselhaus, and R. Saito, Perspectives on Carbon Nanotubes and Graphene Raman Spectroscopy, Nano Lett. 10 (2010), pp. 953–973. 38. F. Tuinstra and J.L. Koenig, Raman Spectrum of Graphite, J. Chem. Phys. 53(3) (1970), p.

1126.

39. E.H. Martins Ferreira, M.V.O. Moutinho, F. Stavale, M.M. Lucchese, R.B. Capaz, C.A. Achete, and A. Jorio, Evolution of the Raman spectra from single-, few-, and many-layer graphene with increasing disorder, Phys. Rev. B 82(12) (2010), p. 125429.

40. M.A. Pimenta, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus, L.G. Cancado, A. Jorio, and R. Saito, Studying disorder in graphite-based systems by Raman spectroscopy, Phys. Chem. Chem. Phys. 9(11) (2007), pp. 1276–1290.

41. E.B. Barros, A. Jorio, G.G. Samsonidze, R.B. Capaz, A.G. Souza Filho, J. Mendes Filho, G. Dresselhaus, and M.S. Dresselhaus, Review on the symmetry-related properties of carbon nanotubes, Phys. Rep. 431(6) (2006), pp. 261–302.

36

radial breathing mode frequency and tube diameter for single-wall carbon nanotubes, Phys. Rev. B 77(24) (2008), p. 241403.

43. G.D. Mahan, Oscillations of a thin hollow cylinder: Carbon nanotubes, Phys. Rev. B 65(23) (2002), p. 235402

44. S.B. Rochal, V.L. Lorman, Yu.I. Yuzyuk, Two-dimensional elasticity determines the low-frequency dynamics of single- and double-walled carbon nanotubes Phys. Rev. B 88, 235435 (2013).

*45. L.D. Landau, and E.M. Lifshitz, Theory of Elasticity, (Addison-Wesley, Reading, MA, 1959) *
46. H. Telg, J. Maultzsch, S. Reich, F. Hennrich, and C. Thomsen, Chirality Distribution and

Transition Energies of Carbon Nanotubes, Phys. Rev. Lett. 93 (2004), p. 177401.

47. M. Milnera, J. Kürti, M. Hulman, and H. Kuzmany, Periodic Resonance Excitation and Intertube Interaction from Quasicontinuous Distributed Helicities in Single-Wall Carbon Nanotubes, Phys. Rev. Lett. 84(6) (2000), pp. 1324–1327.

48. S.M. Bachilo, L. Balzano, J.E. Herrera, F. Pompeo, D.E. Resasco, and R. Bruce Weisman, Narrow (n,m)-Distribution of Single-Walled Carbon Nanotubes Grown Using a Solid Supported Catalyst, J. Am. Chem. Soc. 125(37) (2003), pp. 11186–11187.

49. C. Fantini, A. Jorio, M. Souza, M.S. Strano, M.S. Dresselhaus, and M.A. Pimenta, Optical Transition Energies for Carbon Nanotubes from Resonant Raman Spectroscopy: Environment and Temperature Effects, Phys. Rev. Lett. 93(14) (2004), p. 147406.

50. A. Hartschuh, H.N. Pedrosa, L. Novotny, and T.D. Krauss, Simultaneous Fluorescence and Raman Scattering from Single Carbon Nanotubes, Science 301(5638) (2003), p. 1354.

51. S.M. Bachilo, M.S. Strano, C. Kittrell, R.H. Hauge, R.E. Smalley, and R.B. Weisman, Structure-Assigned Optical Spectra of Single-Walled Carbon Nanotubes, Science 298(5602) (2002), p. 2361.

52. S.K. Doorn, D.A. Heller, P.W. Barone, M.L. Usrey, and M.S. Strano, Appl. Phys. A 78(8) (2004), Resonant Raman excitation profiles of individually dispersed single walled carbon nanotubes in solution, 1147–1155.

53. T. Michel, M. Paillet, P. Poncharal, A. Zahab, J.-L. Sauvajol, J.C. Meyer, and S. Roth, Raman spectroscopy of isolated single-walled carbon nanotubes, Carbon Nanotubes 222(II) (2006), pp. 121–122.